Künstliche Reproduction. 
825 
Quantität von Kieselsäure kann man nach Belieben die Menge des Enstatits ver- 
mehren; vgl. Göol. expdrim. 1879. 518. 
Im Jahre 1878 beginnen nun die für alle Zeit denkwürdigen Versuche von 
Fouque und Michel Ldvy zur Reproduction gemengter vulkanischer Gesteine «par 
voie de fusion ignde et par maintien prolonge ä une temperature voisine ä celle 
de la fusion« (zusammengefasst in ihrem Werk »Synthöse des mindraux et des 
roches«, Paris 1882. 8. 47). Als Materialien zur Schmelzung bedienten sie sich 
theils eines künstlichen Gemenges der betreffenden chemischen Gesteinsbestand- 
theile (Kieselsäure und Thonerde als getrocknete Niederschläge, Cavhonate von 
Kali, Natron und Kalk, kaustische Magnesia, Eisenoxyd), theils eines solchen 
von natürlichen Mineralien (Mikroklin vom Ain, Oligoklas von Alagnon, Labra- 
dorit von Canada, Angit von den Azoren, Leucit vom Vesuv, Olivin aus der 
Auvergne, Quarz von Madagaskar). Die chargirten Platintiegel von ca. 20 ccm 
Inhalt wurden auf eine vierfach abweichende Art (» mode operatoire « oder « dis- 
positif«) in dem Leclerc-Forquignon’schen Ofen behandelt, wodurch eine Reihe 
von abnehmenden Temperaturen erzielt werden konnte. Auf die Einzelheiten des 
verschiedenen Verfahrens kann hier nicht eingegangen werden; die Wirkungen 
aber sind folgende : 
1; Verfahren. In wenigen Minuten konnte die Schmelztemperatur des Pla- 
tins erreicht werden ; die Temperatur reicht hin, um Olivin, Leucit, Anorthit in 
eine viscose Masse zu verwandeln, welche bei sehr rascher Abkühlung ganz amorph 
erstarrt. 
2) Verfahren. Eisen und Stahl schmelzen leicht, ebenso alle Feldspathe 
(mit Ausnahme des Anorthits) und alle Bisilicate. 
3) Verfahren. Stahl wird nur erweicht, aber Kupfer schmilzt sehr leicht; 
man ist auf der Grenze zwischen der Schmelzbarkeit des Labradorits und Oligo- 
klases ; Pyroxen kann noch vollständig verflüssigt werden, ebenso Nephelin. 
4) Verfahren. Kupfer schmilzt noch, aber schwierig. — Bei den drei 
ersten Verfahren befindet sich der Tiegel in Weissgluth, bei dem letzten blos in 
heller Rothgluth. 
Wenn man das Material mit dem Verfahren Nr. 1 schmilzt und die Schmelz- 
masse rasch abkühlen lässt, so erhält man ein isotropes, oft blasiges Glas. Doch 
ist für Mischungen, welche die Elemente von Pyroxen, Enstatit oder Melilith 
enthalten, eine rasche Abkühlung nothwendig, um diese Mineralien am Auskry- 
stallisiren zu verhindern; auch der Nephelin krystallisirt sehr leicht aus. Die 
Feldspathe dagegen besitzen eine grosse Tendenz, langsam aus dem viscosen Zu- 
stand in den krystallinen überzugehen und bedürfen daher verlängerter Abkühlung. 
Die Methode zur Darstellung der gewünschten künstlichen Gesteinsgemenge 
beruht auf dem schon von James Hall ermittelten Satz, dass die Schmelztempe- 
ratur eines krystallisirten Minerals im Allgemeinen höher ist, als die des daraus 
hervorgehenden Glases. Wenn man daher während genügend langer Zeit ein 
solches Glas einer Temperatur aussetzt, welche etwas höher ist als diejenige 
seiner Erweichung und wenig unter dem Schmelzpunkt des Minerals liegt, so sind 
